natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Suodatetaan, liikavesi poistetaan näytteestä puristamalla, imemällä tai linkoamalla, minkä jälkeen näyte kuivataan ilmakuivaksi.
Filter, remove excess water from the sample by squeezing, suction, or centrifuging and then allow the sample to become air-dry.
Tolueeni ja metyylialkoholi ovat myrkyllisiä reagensseja, joiden käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta.
The toxic effects of toluene and methanol shall be borne in mind and full precautions shall be taken in their use.
Noudatetaan yleisessä osassa esitettyjä ohjeita näytteen ottamisesta, kuivauksesta ja punnituksesta.
Follow the procedure described in the general instructions as regards the selection, drying and weighing of the specimen.
Näyte pannaan Kjeldahlin pulloon.
Transfer the specimen to a Kjeldahl digestion flask.
Vähintään 1 gramman näytteelle lisätään seuraavassa järjestyksessä 2,5 g kaliumsulfaattia, 0,1–0,2 g seleenidioksidia ja 10 ml rikkihappoa (suhteellinen tiheys 1,84).
To the specimen weighing at least 1 g contained in the digestion flask, add, in the following order, 2,5 g potassium sulphate, 0,1 ‐ 0,2 g selenium dioxide and 10 ml sulphuric acid (relative density 1,84).
Pulloa kuumennetaan, ensin varovasti, kunnes kaikki kuidut ovat tuhoutuneet, sitten voimakkaammin, kunnes liuoksesta tulee kirkasta ja lähes väritöntä.
Heat the flask, gently at first, until the whole of the fibre is destroyed, and then heat it more vigorously until the solution becomes clear and almost colourless.
Kuumentamista jatketaan vielä 15 minuuttia.
Heat it for a further 15 minutes.
Pullon annetaan jäähtyä, sisältö laimennetaan varovasti 10–20 millilitralla vettä, jäähdytetään, siirretään sisältö kokonaisuudessaan 200 millilitran mittapulloon ja laimennetaan vedellä 200 millilitran analyysiliuokseksi.
Allow the flask to cool, dilute the contents carefully with 10 ‐ 20 ml water, cool, transfer the contents quantitatively to a 200 ml graduated flask and make up to volume with water to form the digest solution.
Kaadetaan noin 20 ml boorihappoliuosta 100 millilitran erlenmeyerpulloon, joka asetetaan Kjeldahlin tislauslaitteen jäähdyttimen alle siten, että poistoputki jää juuri boorihappoliuoksen pinnan alapuolelle.
Place about 20 ml of boric acid solution in a 100 ml conical flask and place the flask under the condenser of the Kjeldahl distillation apparatus so that the delivery tube dips just below the surface of the boric acid solution.
Tislauspulloon siirretään tasan 10 ml analyysiliuosta, suppiloon kaadetaan vähintään 5 ml natriumhydroksiliuosta, tulppa poistetaan varovasti ja natriumhydroksiliuoksen annetaan valua omalla painollaan hitaasti kolviin.
Transfer exactly 10 ml of digest solution to the distillation flask, add not less than 5 ml of sodium hydroxide solution to the funnel, lift the stopper slightly and allow the sodium hydroxide solution to run slowly into the flask.
Jos uuttoliuos ja natriumhydroksiliuos pyrkivät muodostamaan kaksi erillistä kerrosta, ne yhdistetään sekoittamalla varovasti.
If the digest solution and sodium hydroxide solution remain as two separate layers, mix them by gentle agitation.
Tislauspulloa kuumennetaan varovasti ja siihen johdetaan höyryä höyrynkehittimestä.
Heat the distillation flask gently and pass it into steam from the generator.
Erotetaan 20 ml tislettä, keräysastiaa lasketaan niin, että jäähdyttimen putken pää tulee noin 20 mm nesteen pinnan yläpuolelle ja tislataan vielä minuutin ajan.
Collect about 20 ml of distillate, lower the conical flask so that the tip of the delivery tube of the condenser is about 20 mm above the surface of the liquid and distil for 1 minute more.
Putken pää huuhdotaan vedellä ja pesuneste kerätään keräysastiaan.
Rinse the tip of the delivery tube with water, catching the washings in the conical flask.
Pullo poistetaan ja paikalle asetetaan toinen pullo, jossa on noin 10 ml boorihappoliuosta; lopuksi kerätään noin 10 ml tislettä.
Remove the conical flask and replace it with another conical flask containing roughly 10 ml of boric acid solution and collect about 10 ml distillate.
Molemmat tisleet titrataan erikseen rikkihapolla (0,02 N) käyttämällä seosindikaattoria.
Titrate the two distillates separately with 0,02N sulphuric acid, use the mixed indicator.
Molempien tisleiden titrauksen tulokset merkitään muistiin.
Record the total titre for the two distillates.
Jos jälkimmäisestä tisleannoksesta saatu tulos ylittää 0,2 ml, koe toistetaan ja tislaus aloitetaan alusta käyttäen uutta erää uuttoliuosta.
If the titre for the second distillate is more than 0,2 ml, repeat the test and start the distillation again using a fresh aliquot of digest solution.
Suoritetaan sokea koe, siis uutto ja tislaus, käyttämällä pelkkiä reagensseja.
Carry out a blank determination, i.e. digestion and distillation using the reagents only.
Typen prosenttiosuus kuivatusta näytteestä lasketaan seuraavasti:
Calculate the percentage nitrogen content in the dry specimen as follows:
A = typen prosenttiosuus kuivasta ja puhtaasta näytteestä,
A = percentage nitrogen in the clean dry specimen,
V = titrauksessa käytetyn rikkihapon standardiliuoksen kokonaistilavuus millilitroina,
V = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the determination,
b = sokeassa kokeessa käytetyn rikkihapon kokonaistilavuus milllilitroina,
b = total volume in ml of standard sulphuric acid used in the blank determination,
N = rikkihapon väkevyys normaalisuutena,
N = normality of standard sulphuric acid,
W = näytteen kuiva massa grammoina.
W = dry mass (g) of specimen.
PA % = eläinkuitujen prosenttiosuus puhtaasta ja kuivasta näytteestä.
PA % = percentage of animal fibre in the clean dry specimen.
MENETELMÄ N:o 13 POLYPROPEENIKUIDUT JA TIETYT MUUT KUIDUT (Ksyleenimenetelmä)
METHOD No 13 POLYPROPYLENE FIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Xylene method)
villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), asetaatti (19), kupro (21), modaali (22), triasetaatti (24), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (46) tai melamiini (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44), elastomultiester (46) and melamine (48).
Polypropeenikuidut liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä kiehuvaan ksyleeniin.
The polypropylene fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture with boiling xylene.
Polypropeenin osuus saadaan erotuksena.
The percentage of polypropylene is found by difference.
palautusjäähdytin, joka sopii korkean kiehumispisteen nesteiden käsittelyyn sekä edellä i alakohdassa tarkoitettuun erlenmeyerpulloon.
Reflux condenser (suitable for liquids of high boiling point), fitting the conical flask (i).
Ksyleeni, tislautuvuus 137–142 °C:ssa.
Xylene distilling between 137 and 142 ºC.
Ksyleeni on herkästi syttyvä aine, ja sen höyry on myrkyllistä.
This reagent is highly flammable and has a toxic vapour.
Sen käyttö edellyttää riittäviä varotoimenpiteitä.
Suitable precautions must be taken in its use.
Noudatetaan yleisessä osassa esitettyjä ohjeita ja edetään seuraavasti:
Follow the procedure described in the general instructions then proceed as follows:
Näyte pannaan erlenmeyerpulloon (3.1.i) ja näytegrammaa kohti lisätään 100 ml ksyleeniä (3.2).
To the specimen contained in the conical flask (3.1 (i)), add 100 ml of xylene (3.2) per gram of specimen.
Pulloon kiinnitetään palautusjäähdytin (3.1.ii), sisältö kuumennetaan kiehumispisteeseen ja pidetään kiehumispisteessä kolme minuuttia.
Attach the condenser (3.1 (ii)), bring the contents to the boil and maintain at boiling point for three minutes.
Kuuma neste dekantoidaan punnitun lasisuodattimen läpi (ks. huomautus 1).
Immediately decant the hot liquid through the weighed filter crucible (see Note 1).
Sama toistetaan vielä kahdesti käyttämällä kummallakin kerralla 50 ml tuoretta liuotinta.
Repeat this treatment twice more, each time using a fresh 50 ml portion of solvent.
Pulloon jäänyt kuitu huuhdotaan ensin peräkkäin (kahdesti) käyttämällä 30 ml kiehuvaa ksyleeniä ja sitten (kahdesti) käyttämällä 75 ml petrolieetteriä (yleisten ohjeiden I.3.2.1 kohta).
Wash the residue remaining in the flask successively with 30 ml of boiling xylene (twice), then with 75 ml of light petroleum (I.3.2.1 of general instructions) (twice).
Toisen petrolieetteripesun jälkeen pullon sisältö suodatetaan lasisuodattimen läpi, pulloon mahdollisesti jääneet kuidut huuhdotaan suodattimeen pienellä määrällä petrolieetteriä ja liuoksen annetaan haihtua.
After the second wash with light petroleum, filter the contents of the flask through the crucible, transfer any residual fibres to the crucible with the aid of a small quantity of light petroleum and allow the solvent to evaporate.
Suodatin ja jäännös kuivataan, jäähdytetään ja punnitaan.
Dry the crucible and residue, cool and weigh them.
Lasisuodatin, jonka läpi ksyleeni dekantoidaan, on esilämmitettävä.
The filter crucible through which the xylene is to be decanted must be pre-heated.
Kun kuitujäämät sisältävä pullo on käsitelty kiehuvalla ksyleenillä, se täytyy jäähdyttää ennen petrolieetterin käyttöä.
After the treatment with boiling xylene, ensure that the flask containing the residue is cooled sufficiently before the light petroleum is introduced.
Käsittelijää uhkaavan palo- ja myrkytysvaaran vähentämiseksi voidaan käyttää samat tulokset antavia, asianmukaisin menetelmin toimivia kuumauuttolaitteita Ks. esim. julkaisussa ”Melliand Textilberichte” 56 (1975) s. 643-645 kuvattu laite.
In order to reduce the fire and toxicity hazards to the operator, a hot extraction apparatus using the appropriate procedures, giving identical results, may be used See for example the apparatus described in Melliand Textilberichte 56 (1975), pp. 643-645.
MENETELMÄ N:o 14 KLOROKUIDUT (VINYYLIKLORIDIN HOMOPOLYMEERIT) JA TIETYT MUUT KUIDUT (Väkevöidyn rikkihapon menetelmä)
METHOD No 14 CHLOROFIBRES (HOMOPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE) AND CERTAIN OTHER FIBRES (Concentrated sulphuric acid method)
klorokuidut (27), vinyylikloridin homopolymeereihin pohjautuvat, jälkiklooratut tai jälkiklooraamattomat, elasto-olefiini (47)
chlorofibres (27) based on homopolymers of vinyl chloride, whether after-chlorinated or not, elastolefin (47)
puuvilla (5), asetaatti (19), kupro (21), modaali (22), triasetaatti (24), viskoosi (25), tietyt akryylit (26), tietyt modakryylit (29), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), elastomultiesteri (46) tai melamiini (48).
cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), certain acrylics (26), certain modacrylics (29), polyamide or nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46) and melamine (48).
Kyseiset tietyt modakryylikuidut muodostavat kirkkaan liuoksen, kun ne upotetaan väkevöityyn rikkihappoon (tiheys 20 °C:n lämpötilassa 1,84).
The modacrylics concerned are those which give a limpid solution when immersed in concentrated sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 ºC).
Tätä menetelmää voidaan käyttää menetelmien N:o 8 ja 9 asemesta.
This method can be used in place of method Nos 8 and 9.
Muu kuin klorokuitu- tai elasto-olefiinikomponentti (toisin sanoen 1 kohdan 2 alakohdassa mainitut kuidut) liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä väkevöityyn rikkihappoon (suhteellinen tiheys 20 °C:ssa = 1,84).
The constituent other than the chlorofibre or the elastolefin (i.e. the fibres mentioned in paragraph 1.2) is dissolved out from a known dry mass of the mixture with concentrated sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 °C).
Toisen komponentin osuus saadaan erotuksena.
The percentage of the second constituents is obtained by difference.
päästään litistetty lasisauva.
Glass rod with flattened end.
väkevöitetty rikkihappo (suhteellinen tiheys 20 °C:n lämpötilassa 1,84)
Sulphuric acid, concentrated (relative density 1,84 at 20 ºC).
laimennettu rikkihappo, massaltaan noin 50-prosenttinen.
Sulphuric acid, approximately 50 % (m/m) aqueous solution.
Reagenssi valmistetaan varovasti lisäten ja jäähdyttäen 400 ml rikkihappoa (suhteellinen tiheys 20 °C:ssa = 1,84) 500 millilitraan tislattua tai ionivaihdettua vettä.
Prepare by adding carefully, while cooling, 400 ml of sulphuric acid (relative density 1,84 at 20 ºC) to 500 ml of distilled or deionized water.
Jäähdytetään huoneenlämpöön ja laimennetaan vedellä yhden litran tilavuuteen.
After cooling to room temperature, dilute the solution to one litre with water.
laimennettu ammoniakkiliuos.
Ammonia, dilute solution.
60 ml väkevöityä ammoniakkiliuosta (suhteellinen tiheys 20 °C:ssa = 0,880) laimennetaan tislatulla vedellä yhden litran tilavuuteen.
Dilute 60 ml of concentrated ammonia solution (relative density 0,880 at 20 ºC) to one litre with distilled water.
Noudatetaan yleisessä osassa esitettyjä ohjeita ja edetään seuraavasti:
Follow the procedure described in the general instructions, then proceed as follows:
Näyte pannaan erlenmeyerpulloon (3.1.i) ja näytegrammaa kohti lisätään 100 ml rikkihappoa (3.2.i).
To the specimen contained in the flask (3.1 (i)) add 100 ml of sulphuric acid (3.2 (i)) per gram of specimen.
Pullon sisältö jätetään huoneenlämpöön 10 minuutiksi, minä aikana näytettä sekoitetaan aika ajoin lasisauvalla.
Allow the contents of the flask to remain at room temperature for 10 minutes and during that time stir the test specimen occasionally by means of the glass rod.
Jos analyysi tehdään kudotusta tai neulotusta kankaasta, sitä puristetaan kevyesti pullon seinän ja lasisauvan välissä rikkihapon liuottaman materiaalin erottamiseksi.
If a woven or knitted fabric is being treated, wedge it between the wall of the flask and the glass rod and exert a light pressure in order to separate the material dissolved by the sulphuric acid.
(Imua ei saa käyttää pesun aikana, vaan vasta kun neste on valunut itsestään pois.)
(Do not apply suction during the washing operation, but only after the liquid has drained off by gravity.)
Tällöin d:n arvo on 1,00 paitsi melamiinilla, jonka d = 1,01.
The value of ‘d’ is 1,00,except for melamine, for which ‘d’=1,01.
MENETELMÄ N:o 15 KLOROKUIDUT, TIETYT MODAKRYYLIT, TIETYT ELASTAANIT, ASETAATIT, TRIASETAATIT JA TIETYT MUUT KUIDUT (Sykloheksanoonimenetelmä)
METHOD No 15 CHLOROFIBRES, CERTAIN MODACRYLICS, CERTAIN ELASTANES, ACETATES, TRIACETATES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using cyclohexanone)
asetaatti (19), triasetaatti (24), klorokuidut (27), tietyt modakryylit (29) tai tietyt elastaanit (43)
acetate (19), triacetate (24), chlorofibre (27), certain modacrylics (29), certain elastanes (43)
villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), polyamidi tai nailon (30), akryyli (26), tekstiililasi (44) tai melamiini (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide or nylon (30), acrylic (26), glass fibre (44) and melamine (48).
Jos sekoitteessa on modakryylejä tai elastaaneja, kuidun täydellinen liukeneminen reagenssiin on tarkistettava ennakolta.
Where modacrylics or elastanes are present a preliminary test must first be carried out to determine whether the fibre is completely soluble in the reagent.
Klorokuituja sisältävät sekoitteet voidaan analysoida myös käyttämällä menetelmiä N:o 9 tai 14.
It is also possible to analyse mixtures containing chlorofibres by using method No 9 or 14.
Asetaatti- ja triasetaattikuidut, klorokuidut, tietyt modakryylit ja tietyt elastaanit liuotetaan sykloheksanooniin punnitusta kuivasta massasta lämpötilassa, joka on lähellä kiehumispistettä.
The acetate and triacetate fibres, chlorofibres, certain modacrylics, and certain elastanes are dissolved out from a known dry mass with Cyclohexanone at a temperature close to boiling point.
Klorokuidun, modakryylin, elastaanin, asetaatin ja triasetaatin osuus saadaan erotuksena.
The percentage of chlorofibre, modacrylic, elastane, acetate and triacetate is found by difference.
kuumauuttolaite, jota voidaan käyttää 4 jakson mukaisessa koemenetelmässä.
Hot extraction apparatus suitable for use in the test procedure in section 4.
lasisuodatin näytettä varten
Filter crucible to contain the specimen.
huokoinen levy (huokoisuusaste 1)
Porous baffle (porosity grade 1).
palautusjäähdytin, joka sopii tislauspulloon
Reflux condenser that can be adapted to the distillation flask.
sykloheksanooni, kiehumispiste 156 ºC
Cyclohexanone, boiling point 156 ºC.
etyylialkoholi, 50 tilavuus-%.
Ethyl alcohol, 50 % by volume.
Sykloheksanooni on helposti syttyvää ja myrkyllistä.
Cyclohexanone is flammable and toxic.
Noudatetaan yleisessä osassa esitettyjä ohjeita ja edetään seuraavasti:
Follow the procedure described in the general instructions and then proceed as follows:
Tislauspulloon kaadetaan 100 ml sykloheksanoonia materiaaligrammaa kohti ja uuttosäiliö, jonka sisälle näytteen ja huokoisen levyn sisältävä lasisuodatin on aiemmin asetettu, pannaan pulloon.
Pour into the distillation flask 100 ml of cyclohexanone per gram of material, insert the extraction container in which the filter crucible, containing the specimen and the porous baffle, slightly inclined, have previously been placed.
Seuraavaksi pulloon asetetaan palautusjäähdytin.
Insert the reflux condenser.
Laitteiston lämpötila nostetaan kiehumispisteeseen 60 minuutin ajaksi siten, että uuttokiertojen määrä on vähintään 12 tunnissa.
Bring to the boil and continue extraction for 60 minutes at a minimum rate of 12 cycles per hour.
Uuttamisen ja jäähdytyksen jälkeen uuttosäiliö irrotetaan, lasisuodatin otetaan pullosta ja huokoinen levy poistetaan.
After extraction and cooling remove the extraction container, take out the filter crucible and remove the porous baffle.
Lasisuodatin sisältöineen pestään kolme tai neljä kertaa 50-prosenttisella etyylialkoholilla, jonka lämpötila on noin 60 °C, ja tämän jälkeen 1 litralla 60-asteista vettä.
Wash the contents of the filter crucible three or four times with 50 % ethyl alcohol heated to about 60 ºC and subsequently with 1 litre of water at 60 ºC.
Imua ei käytetä pesun aikana tai pesukertojen välillä.
Do not apply suction during or between the washing operations.
Nesteen annetaan valua omalla painollaan ennen kuin imu käynnistetään.
Allow the liquid to drain under gravity and then apply suction.
Lopuksi suodatin ja jäännös kuivataan, jäähdytetään ja punnitaan.
Finally, dry the crucible with the residue, cool and weigh them.
Tasa-aineisista tekstiilikuitusekoitteista tällä menetelmällä saatujen tulosten varmuusrajat ovat enintään ± 1 todennäköisyyden ollessa 95 prosenttia.
On homogeneous mixtures of textile fibres, the confidence limits of results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
MENETELMÄ N:o 16 MELAMIINI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Kuuman muurahaishapon menetelmä)
METHOD 16 MELAMINE AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using hot formic acid)
puuvilla (5) tai aramidi (31).
cotton (5) and aramid (31).
Melamiini liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä kuumaan massaltaan 90-prosenttiseen muurahaishappoon.
The melamine is dissolved out from a known dry mass of the mixture with hot formic acid (90 % by mass).
Suositeltu lämpötila on säilytettävä huolellisesti, sillä melamiinin liukenevuus on erittäin riippuva lämpötilasta.
Keep strictly the recommended temperature range because the solubility of melamine is very much dependent on temperature.
vesihauderavistin tai muu ravistinlaite, joka pitää pullon 90 ± 2 ºC:n lämpötilassa.
Shaking water bath or other apparatus to shake and maintain the flask at 90 ± 2 ºC.
muurahaishappo (90 massa-%, suhteellinen tiheys 20 °C:ssa 1,204 g/ml).
Formic acid (90 % m/m, relative density at 20 ºC: 1,204 g/ml).
Laimennetaan 890 ml massaltaan 98–100-prosenttista muurahaishappoa (suhteellinen tiheys 20 °C:ssa 1,220 g/ml) vedellä yhdeksi litraksi.
Dilute 890 ml of 98 to 100 % m/m formic acid (relative density at 20 ºC: 1,220 g/ml) to 1 liter with water.
Kuuma muurahaishappo on erittäin syövyttävää ja sitä on käsiteltävä varoen.
Hot formic acid is very corrosive and must be handled with care.
laimennettu ammoniakkiliuos: laimennetaan 80 ml väkevöityä ammoniakkiliuosta (suhteellinen tiheys 20 ºC:ssa 0,880) vedellä yhdeksi litraksi.
Ammonia, dilute solution: dilute 80 ml of concentrated ammonia solution (relative density at 20 °C: 0,880) to 1 litre with water.
Näyte pannaan vähintään 200 ml:n erlenmeyerpulloon, jossa on hiottu lasitulppa; näytegrammaa kohti lisätään 100 ml muurahaishappoa.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of formic acid per gram of specimen.
Pullo suljetaan ja sitä ravistetaan näytteen kastelemiseksi.
Insert the stopper and shake the flask to wet out the specimen.
Pullo pannaan tunniksi vesihauderavistimeen 90 ± 2 ºC:n lämpötilaan ja sitä ravistetaan voimakkaasti.
Maintain the flask in a shaking water bath at 90 ± 2 ºC for one hour, shaking it vigorously.
Annetaan jäähtyä huoneen lämpötilaan.
Cool the flask to room temperature.
Pullossa olevaan jäännökseen lisätään 50 ml muurahaishappoa, ravistetaan käsin ja pullon sisältö kaadetaan lasisuodattimeen.
Add 50 ml of formic acid to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible.
Pulloon jääneet kuidut huuhdotaan suodattimeen pienellä lisäannoksella muurahaishappoa.
Transfer any residual fibres to the crucible by washing out the flask with a little more formic acid reagent.
Pullo imetään kuivaksi ja jäännös pestään suodattimessa käyttämällä muurahaishapporeagenssia, kuumaa vettä, laimennettua ammoniakkia ja lopuksi kylmää vettä.
Drain the crucible with suction and wash the residue with formic acid reagent, hot water, dilute ammonia solution, and finally cold water, draining the crucible with suction after each addition.
Suodatin imetään kuivaksi jokaisen lisäyksen jälkeen.
Do not apply suction until each washing liquor has drained under gravity.
Puuvillan ja aramidin osalta d:n arvo on 1,02.
The value of ‘d’ for cotton and aramid is 1,02.
3 LUKU Kolmen tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettava kvantitatiivinen analyysi
CHAPTER 3 Quantitative analysis of ternary fibre mixtures
Kvantitatiiviset kemialliset analyysimenetelmät perustuvat yleensä yksittäisten komponenttien valikoivaan liuottamiseen.
In general, the methods of quantitative chemical analysis are based on the selective solution of the individual components.
Tästä menetelmästä on neljä eri sovellusta:
There are four possible variants of this method:
Otetaan kaksi analyysinäytettä, josta ensimmäisestä liuotetaan komponentti (a) ja toisesta komponentti (b).
Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen, and another component (b) from the second test specimen.
Molempien näytteiden liukenemattomat jäännökset punnitaan ja liuenneiden komponenttien osuudet lasketaan massahäviön perusteella.
The insoluble residues of each specimen are weighed and the percentage of each of the two soluble components is calculated from the respective losses in mass.
Kolmannen komponentin (c) osuus saadaan erotuksena.
The percentage of the third component (c) is calculated by difference.
Otetaan kaksi analyysinäytettä, josta ensimmäisestä liuotetaan yksi komponentti (a) ja toisesta kaksi komponenttia (a ja b).
Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen and two components (a and b) from the second test specimen.
Ensimmäisen näytteen liukenematon jäännös punnitaan ja komponentin (a) osuus lasketaan massahäviön perusteella.
The insoluble residue of the first test specimen is weighed and the percentage of the component (a) is calculated from the loss in mass.
Tämän jälkeen punnitaan toisen näytteen liukenematon jäännös, joka vastaa komponenttia (c).
The insoluble residue of the second test specimen is weighed; it corresponds to component (c).
Kolmannen komponentin (b) osuus saadaan erotuksena.
The percentage of the third component (b) is calculated by difference.
Otetaan kaksi analyysinäytettä ja liuotetaan ensimmäisestä kaksi komponenttia (a ja b) ja toisesta myös kaksi (b ja c).
Using two different test specimens, two components (a and b) are dissolved from the first test specimen and two components (b and c) from the second test specimen.